RINKITE 
629 
suivant l’iixo vertical. Les cristaux sont toujours très petits et n’ont pu 
être déterminés cpie par leurs propriétés optiques. 
Macles. Macle polysynthétique suivant /d (100). 
Clivages. Clivage facile suivant (100). 
Dureté. 5. 
Densité. 3,46. 
Coloration. Jaune brun. Éclat vitreux, gras dans la cassure. Trans- 
parente en lames minces. 
Propriétés optiques. Plan des axes optiques perpendiculaire à 
g^ (010). La bissectrice aigue po.sv'tme «g fait un angle de 7" environ avec 
i’axe vertical [dans l’angle (aigu? on obtus?) p/P]. J’ai mesuré 
l’angle des axes sur une plaque taillée dans un cristal du Groenland 
que je dois à l’obligeance de M. Ussing (Na) : 
2 E = 820 environ. 2 V = 
Un, = 1^6682 (jaune) Osann, in Rosenbusch. 
ns — np = 0,016 (cale.). 
Pléochroïsme. Dans les plaques épaisses, le minéral est plcocbroïque 
dans les teintes jaunes, avec maximum d’absorption suivant «g; il 
est incolore en lames minces. 
Composition chimique. La rinkite est un sllicotitanate lluorifère de 
calcium, de sodium et des terres de la famille du cérium (Voy. 
Brogger : Z. K. XVL 1890). 
Essais pyrognostiques. Au chalumeau, fond facilement en une perle 
noire brillante avec dégagement de fluor. Donne avec les flux les 
réactions du titane. Attaquée par les acides avec dépôt de silice et 
d’acide titanique. 
Diasnostic. Voir à làvenite. 
O 
GISEMENTS ET ASSOCIATIONS 
Plateau Central. — Haute-Loire. La rinkite accompagne la lave- 
nite dans les phonolltes népbéliniques de la Haute-Loire , elle y 
constitue un élément microscopique très rare. 
Pyrénées. — Hautes -Pyrénées. Dans quelques préparations 
microscopiques de la syénite néphélinique de Pouzac, j’ai trouvé un 
